O

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（ 和光純薬工業株式会社 ）,2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（ YAMATO科学 ）, 純度( １８．２MΩ・ｃｍ ）3. 洗ビンの容器の材質： （）4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （ALS Electrochemical Analyzer 760C, NIKKO KEISOKU RDE）
5. 電解槽の容積： 150 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （ 硝酸で煮沸洗浄後、超純水で煮沸洗浄 ）7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ ６ mm）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（）
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 17.3μg cm-2）, イオノマー担持量（0.185 μL cm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（ヘキサノールを触媒分散溶液に用いて、一回で担持 ）11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 室温、一晩放置
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（0.005Vから1.0Vまでを５０サイクル。掃引速度100ｍV/sec）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： １０ min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：

FC-T2O

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒 ： FC-T2 (TEC10E50E)
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 26.2 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（１M）
6. 電解液量と温度： 液量（１５０ mL）, 温度（ ２５ ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（aとbの平均）8. 電位走査速度： ５０ mV s-1
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

FC-T2O

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 578.2 A g-1-Pt, 948 μA cm-2-Pt@0.90 V ; 149 A g-1-Pt, 245 μA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,c. その他（）

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。

FC-T2O

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒 ： FC-T2 (TEC10E50E)
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ：25.4ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（１M）
6. 電解液量と温度： 液量（１５０ mL）, 温度（ ２５ ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（aとbの平均）8. 電位走査速度： ５０ mV s-1
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,
b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ ２５ ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

FC-T2O

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 392.9 A g-1-Pt, 666 μA cm-2-Pt@0.90 V ; 76.1 A g-1-Pt, 129 μA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,c. その他（）

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。

O

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（ 和光純薬工業株式会社 ）,2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（ YAMATO科学 ）, 純度( １８．２MΩ・ｃｍ ）3. 洗ビンの容器の材質： （）4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （ALS Electrochemical Analyzer 760C, NIKKO KEISOKU RDE）
5. 電解槽の容積： 150 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （ 硝酸で煮沸洗浄後、超純水で煮沸洗浄 ）7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ ６ mm）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（ GC電極上に触媒のみ載せる）
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 12.9μg cm-2）, イオノマー担持量（0 μL cm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（ヘキサノールを触媒分散溶液に用いて、一回で担持 ）11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 室温、一晩放置
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（0.005Vから1.0Vまでを５０サイクル。掃引速度100ｍV/sec）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： １０ min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：

FC-T2O

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒 ： FC-T2 (TEC10E50E)
2. ECSA （電気化学活性比表面積） :33.6 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（１M）
6. 電解液量と温度： 液量（１５０ mL）, 温度（ ２５ ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（aとbの平均）8. 電位走査速度： ５０ mV s-1
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ ２５ ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

FC-T2O

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 441.4 A g-1-Pt, 604 μA cm-2-Pt@0.90 V ; 113.2 A g-1-Pt, 155 μA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。

FC-T2O

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒 ： FC-T2 (TEC10E50E)
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 32.1ｍ2 g-1(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（１M）
6. 電解液量と温度： 液量（１５０ mL）, 温度（ ２５ ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（aとbの平均）8. 電位走査速度： ５０ mV s-1
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ ２５ ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

FC-T2O

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 490.4 A g-1-Pt, 702 μA cm-2-Pt@0.90 V ; 123.6 A g-1-Pt, 177 μA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,c. その他（）

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。

O

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（ 和光純薬工業株式会社 ）,2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（ YAMATO科学 ）, 純度( １８．２MΩ・ｃｍ ）3. 洗ビンの容器の材質： （）4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （ALS Electrochemical Analyzer 760C, NIKKO KEISOKU RDE）
5. 電解槽の容積： 150 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （ 硝酸で煮沸洗浄後、超純水で煮沸洗浄 ）7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ ６ mm）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（ GC電極上に触媒のみ載せる）
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 8.57 μg cm-2）, イオノマー担持量（0 μL cm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（ヘキサノールを触媒分散溶液に用いて、一回で担持 ）11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 室温、一晩放置
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（0.005Vから1.0Vまでを５０サイクル。掃引速度100ｍV/sec）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： １０ min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：

FC-T2O

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒 ： FC-T2 (TEC10E50E)
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 39.9 ｍ2 g-1(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（１M）
6. 電解液量と温度： 液量（１５０ mL）, 温度（ ２５ ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（aとbの平均）8. 電位走査速度： ５０ mV s-1
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,
b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ ２５ ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

FC-T2OFig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 447.7 A g-1-Pt, 515.1 A cm-2-Pt@0.90 V ; 141.5 A g-1-Pt, 162.8 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,c. その他（）

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。

FC-T2OFig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒 ： FC-T2 (TEC10E50E)
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 39.1 ｍ2 g-1(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（１M）
6. 電解液量と温度： 液量（１５０ mL）, 温度（ ２５ ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（aとbの平均）8. 電位走査速度： ５０ mV s-1
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,
b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ ２５ ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

FC-T2O

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 543.1 A g-1-Pt, 637 A cm-2-Pt@0.90 V ; 144.4 A g-1-Pt, 169.6 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。

O

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（ 和光純薬工業株式会社 ）,2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（ YAMATO科学 ）, 純度( １８．２MΩ・ｃｍ ）3. 洗ビンの容器の材質： （）4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （ALS Electrochemical Analyzer 760C, NIKKO KEISOKU RDE）
5. 電解槽の容積： 150 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （ 硝酸で煮沸洗浄後、超純水で煮沸洗浄 ）7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ ６ mm）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（ GC電極上に触媒のみ載せる）
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 4.3 μg cm-2）, イオノマー担持量（0 μL cm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（ヘキサノールを触媒分散溶液に用いて、一回で担持 ）11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 室温、一晩放置
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（0.005Vから1.0Vまでを５０サイクル。掃引速度100ｍV/sec）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： １０ min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：

FC-T2O

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒 ： FC-T2 (TEC10E50E)
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 39.7 ｍ2 g-1(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（１M）
6. 電解液量と温度： 液量（１５０ mL）, 温度（ ２５ ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（aとbの平均）8. 電位走査速度： ５０ mV s-1
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,
b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ ２５ ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

FC-T2O

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 525.9 A g-1-Pt, 608.3 A cm-2-Pt@0.90 V ; 155.7 A g-1-Pt, 180.1 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。

FC-T2O

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒 ： FC-T2 (TEC10E50E)
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 44.6 ｍ2 g-1(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（１M）
6. 電解液量と温度： 液量（１５０ mL）, 温度（ ２５ ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（aとbの平均）8. 電位走査速度： ５０ mV s-1
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ ２５ ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

FC-T2O

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 527.2 A g-1-Pt, 627.7 A cm-2-Pt@0.90 V ; 137.4 A g-1-Pt, 163.6 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。

O

ECA積分範囲依存性
90

ECA(m2/g-Pt)

85
80
75
7065

二重層容量の担持量依存性

DL(A/μg-Pt)

100521-1st-5.92
100519-4.94
100520-2nd-3.94
100603-3.94
100609-1.97

3.70E-05
3.50E-05
3.30E-05
3.10E-05
2.90E-05
2.70E-05
2.50E-05
2.30E-05
2.10E-05
1.90E-05
1.70E-05
1.50E-05

60

0ECA(70-400) ECA(80-400) ECA(90-400) ECA(100-400)

10I_k at 0.9V(A/g-Pt)

ECA(m2/g-Pt)

9085
8075
7065605550
234白金重量（μg-Pt）

456

0.9Ｖ活性化支配電流の白金担持量依存性

ECAの白金担持量依存性

13白金重量(μg-Pt)

Region0256

1234-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210

白金重量（μg-Pt)

56